Ü34 Darstellung und Eigenschaften des Bors. 



rohres vor und nach der Verbrennung ergeben wird, und 

 wird daher über diesen Gegenstand weitere Versuche an- 

 stellen. (Ztschr. für analyt. Chemie. 3. Jahrgang. Heft 3. — 

 Chem. Centrhl. 1865. 25.) B. 



lieber Darstellung und Eigenschaften des Bors. 



St, Clair'e Deville und Fr. Wöhler ist es ge- 

 lungen, ein krystallinisches Bor darzustellen, welches sie 

 Diamantbor nennen und welches alle Eigenschaften des 

 Kohlenstoffdiamanten besitzt ; das hierbei befolgte Verfah- 

 ren ist nachstehendes: 



80 Grm. Aluminium in Stücken und 100 Grm. verglaste 

 Borsäure werden innig gemischt und 4 — 5 Stunden lang 

 im Windofen bei einer Temperatur erhitzt, in welcher 

 Nickel flüssig wird; die Reduction geschieht in einem 

 Tiegel von fester Kohle, eingesetzt in einen feuerfesten 

 Tiegel und bedeckt mit einer Kohlenplatte. Nach dem 

 Erkalten findet sich am Boden des Tiegels eine blasige, 

 roheisenähnliche Masse mit kleinen, höchst glänzenden 

 Krystallen von Bor bekleidet (die Schlacke besteht aus 

 Borsäure und Thonerde) und gleichsam damit durchdrun- 

 gen; die Masse wird mit Salzsäure und Natronlauge be- 

 handelt, um das Aluminium zu lösen, und zuletzt mit 

 einem Gemisch von Fluorwasserstoffsäure und Salpeter- 

 säure zur Entfernung des Siliciums. Die graphitähnlichen 

 Lamellen werden abgeschlemmt und zurück bleiben die 

 Krystalle von Bor (und Thonerde). Das Diamantbor ist 

 2- und laxig (4gliedrig, tetragonal, quadratoctaedrisch) 

 und seine Achsen a:a:c; daher nicht isomorph mit Koh- 

 lendiamant, welcher dem regulären System angehört und 

 dessen Achsen mit a : a : a bezeichnet werden. 



Glanz, Brechungsvermögen, Härte sind gleich denen 

 des Kohlendiamanten. 



Seine Farbe ist schwarz, nelkenbraun, gelb bis was- 

 serhell, er ist schwerer verbrennlich als Kohlendiamant; 

 die Analyse (Verbrennung in Chlorgas) ergab: 



1. Schwarze, tafelförmige Krystalle, deren Pulver Dia- 

 mantschliff: 



Kohlenstoff .... 2,4 



Bor 94,6 



4,22 Kohlenstoff. .] II. 



89,1 Bor > Farblose durchsichtige Krystalle. 



6,4 Aluminium , . j 

 {Dingl. polytech. Journ. Bd. 172.) B. 



